BULETINUL SOCIETĂŢII \)K SCIINŢR 673 



Ce silicate, contenii comme metasilicate dans la masse en fusion, 

 ayant la chaux liee sous forme d'anhydride, et par consequent hy- 

 dratable, aura tendance en cristallisant â haute temperature â se 

 transformer en orthosilicate, plus stable et non hydratable. La forme 

 cristalline sous laquelle l'orthosilicate s'est individualise â haute 

 temperature n'est pas stable â la temperature ordinaire; ii y a pul- 

 verulence au refroidissement. 



Ce phenomene que presente le bisilicate de chaux de se reduire 

 spontanement en poussiere, par un refroidissement lent, a ete re- 

 connu partous Ies auteurs qui ont prepare ce corps synthetiquement. 



Le silicate bicalcique en fusion, precipite dans l'eau, ne se pul- 

 verise plus ; ii est reste sous la forme de metasilicate hydratable 

 et par consequent actif au point de vue hydraulique; ii se presente 

 sous l'aspect d'une masse vitreuse et doit etre reduit en poudre 

 pour pouvoir s'hydrater. 



Par la granulation, le refroidissement a £te si subit, que Ie sili- 

 cate bicalcique n'a pas pu cristalliser, ii est reste en quelque sorte 

 en suspension â l'etat moleculaire dans la masse vitreuse solidifiee; 

 ii n'a pas meme pu s'hydrater. Si par contre nous pulverisons le 

 laîtier granule, celui-ci devient actif et d'autant plus actif que la 

 pulverisation est plus fine. *) 



Les choses se passent autrement avec un ciment portland; celui- 

 ci n'arrive pas â l'etat de fusion complete et n'est pas granule. II 

 faut donc rendre le silicate de chaux, corps actif par excellence, sta- 

 ble a la temperature ordinaire, en lui enlevant la possibilite de se 

 transformer en un silicate n'ayant pas de proprietes hydrauliques. 

 On y arrive en augmentant la quantite de chaux dans le melange, 

 de facon a former autant que possible le silicate tricalcique, con- 

 tenant les deux tiers de la chaux sous une forme hydratable : 



C a<oZsCoCa >0 



') Une teneur relativement forte en alumine rend le Iaiticr plus fusible et facilite par conse- 

 quent la combinaison des diverses substances qui sont enfournees en morceaux et non ă l'etat 

 moulu comme pour le ciment portland. L'alumine joue encore le role, en formant un fondant 

 acide avec une pârtie de la silice, d'enrichir la proportion de chaux pour saturer la silice dispo- 

 nible et permettre la formation de silicates de chaux plus basiques. La proportion la plus favo- 



Si0. 2 

 rable d alumine est d'apres M. Tetmajer .. n =9, les quantites respectives de silice et alumine 



etant proportionnelles â leur poids moleculaire. 



